El Militar español (1848-02-08 00:00:00), página 3

ó con, ilefertas disimulables en el concepto de la brigada, ó remediables como se expresa en el artículo 464, se enviarán á la escuela práctica para que sufran la prueba de fuego.

Art. 170. Para ello se montarán las piezas en cañones y afustes de sus respectivos calibres; la pólvora será de la mejor calidad y más moderna que se encuentre en los almacenes; las balas, bombas y granadas las mas justas, limpias y tersas; los tacos para los cañones serán de filística, y los cartuchos de papel; los morteros se cargarán á granel y los obuses con cartuchos de lamilla con su suplemento; á fin de conseguir la exactitud en esta parte, el día antes de la prueba nombrará un oficial el gole de escuela y otro el director de la fundición, para que pasando á los repuestos de la escuela práctica; remeten la pólvora, pesen y formen las cargas, elijan los tacos y municiones de hierro, que hagan limpiar perfectamente calibrando unas y otras, cuyos oficiales asistirán para cargar las piezas el dia de la prueba.

Art. 171. La carga para los cañones será la mitad del peso de la bala: se harán dos disparos por la horizontal para que las balas queden en el espaldón, y se cebarán con estopín. Los morteros se cargarán con toda la cavidad de sus recámaras y se cebarán con estopín. Las bombas se llenarán de tierra; se promediarán bien, y se sujetarán con listones delgados de madera, y harán dos disparos con 45° de elevación. Con los obuses se harán otros dos disparos con la carga máxima que les está señalada, apuntados por 15° de elevación, y las granadas llanas de tierra. A cada disparo se reconocerá si ha habido movimiento en los granos, si ha ocurrido alguna otra novedad en la pieza, anotando lo que suceda.

Art. 172. Concluida la prueba, volverán las piezas á la fundición, donde se las colocará de modo que tapado el fagon con cera puedan llenarse de agua, en cuya disposición permanecerán hasta el dia siguiente que se presentará la brigada para practicar el último reconocimiento.

Art. 173. El primer acto de la brigada será reconocer si las piezas traspiran por alguna parte, y si oprimida el agua por una lamada lo ejecuta, á fin de descubrir por este medio si tiene alguna grieta ó porosidad, procediéndose después á examinarlas exterior e interiormente para observar los defectos que puedan haberse descubierto; con la prueba se rectificará nuevamente la colocación de los moñenes y granos, y se anotará con prudigidad cualquiera novedad que se advierta.

Art. 174. Se encarga á todos los oficiales que formen la brigada la mayor moderación en las cuestiones que se susciten, debiendo siempre proponerse el bien del servicio y el descubrimiento de la verdad, con cuyo objeto y á fin de evitar toda duda en este servicio, se observará cuanto previenen los artículos siguientes acerca de los defectos que puedan tolerarse según sus dimensiones.

Art. 175. Para distinguir los defectos que saquen las piezas de la fundición después de barreras y tercadas, sólo se usará de la voz cavidad, y bajo de esta denominación conviene distinguir cuatro especies, según sus dimensiones, que se aprecia por el pie de Castilla: cavidad de primer orden es la que excede en su boca de dos líneas y su profundidad ó penetración pasa de ocho puntos: cavidad de segundo orden es la que no excede en su boca de dos líneas y su profundidad es cualquiera; cavidad de tercer orden es la que por su boca solo puede introducirse una punta ayuda, como la de un afilfer delgado y su profundidad es cualquiera; cavidad de cuarto orden es la que excede en su boca de dos líneas y su profundidad no pasa de ocho puntos.

Art. 176. Los cañones se aprobarán para todo servicio, tolerando en sus ánimas la cavidad de primer orden, cuya boca no exceda de seis líneas y su profundidad no pase de línea y media si se halla en el primer cuerpo ó depósito de la pólvora; pero si estuviese situada en los otros dos, podrá permitirse la profundidad hasta dos líneas y que la boca no exceda de ocho líneas, á menos que se hallen otras tan inmediatas que, indicando la poca cobertura del metal, puedan desvanecerse con un grado de las dimensiones que se dirán mas adelante.

Se tolerarán igualmente las de segundo orden que no profundicen mas de dos líneas en el primer cuerpo y tres en el resto de la pieza.

Las de tercer orden cuya profundidad no exceda de dos líneas en el depósito de la pólvora y ocho en lo restante del ánima.

Y las del cuarto orden cuya boca no pase de una pulgada en el primer cuerpo y en el resto de una pulgada y cuatro líneas, y su profundidad no pase de ocho pulgadas.

Art. 177. Los morteros y obuses se probarán para todo servicio, tolerando en su interior las cavidades de primer orden, cuya boca no exceda de una pulgada y su profundidad no pase de tres líneas. Las de segundo orden que no profundicen mas de seis líneas; las de tercero que no posean de una pulgada, y las de cuarto cuya boca no exceda de dos pulgadas.

Art. 178. Si en cualquiera cavidad se reconoce que tiene mayor amplitud en su interior que en su boca, se procurará medir aquella ó formar fundado concepto de su magnitud, y se estimará el defecto como si la boca fuese de igual estension que la mayor amplitud interior.

Art. 179. Se aprobarán para todo servicio las bocas de fuego, así cañones como morteros y obuses, que habiendo sacado de la fundición cavidades mayores que las toleran las expresadas, hubieran desaparecido, poniendo en el lugar en que estaban granos de bronce construidos y colocados como los de cobre en que se abren los fogones. El número de dichos granos no ha de pasar de tres en cada pieza, y su diámetro no ha de exceder de dos pulgadas y media de Castilla. Si resultase de la prueba de fuego haber de colocar nuevos granos por haberse comovido los primeros, sufrirá la pieza que los lleve nueva prueba para asegurarse